SÉANCE DU II AVRIL I()IO. 919 



Ainsi, à 600°, il y a un maximum relatif de fixation d'oxygène el pas de fixation d'azote. 

 Lorsqu'on prolonge la durée du chauffage de la poudre à celte température, on constate 

 qu'au bout de 2 heures la fixation totale d'oxygène correspond à 8,80 pour 100 de la 

 matière première. Le produit obtenu possède alors une fixité remarquable. En prolon- 

 geant le chaulTage, même pendant plusieurs heures, il ne subit plus de changement de 

 poids. Il se présente sous l'ispect d'un mélange de particules brillantes et de grains 

 oxydés. 



Pour doser la quantité d'aluminium métallique restant dans le mélange partielle- 

 ment oxydé, j'ai soumis celui-ci à l'attaque du gaz chlorhj'drique pur et sec, en em- 

 ployant la méthode décrite antérieurement ('). On constate que les particules métal- 

 liques existant dans la masse disparaissent peu à peu du mélange pour donner un 

 chlorure d'aluminium anhydre qui se sublime dans l'appareil. 



La matière non attaquée par le gaz chlorhydrique et restant dans la nacelle est 

 constituée par un oxyde anhydre inerte vis-à-vis des acides, ayant les caractères de 

 l'alumine sans en avoir la composition (pour 16 d'oxygène, métal =r 23,95). 



Le chlorure obtenu par attaque de la partie métallique n'a pas la composition du 

 chlorure Al CI'' : tandis que celui-ci exige un rapport d'aluminium au chlore égal à 

 0,2548, on trouve, pour le chlorure provenant du métal inoxydè existant encore dans 

 la poudre chauflTée pendant 10 minutes à 600°, un rapport de métal au chlore qui est 

 de 0,2680, soit de 4 pour 100 plus riche en métal que le chlorure AlCI'. Ajoutons que 

 des morceaux d'aluminium pur attaqués par la méthode au gaz chlorhydrique donnent 



Al 



un rapport -sq- égal à o,256o. 



En résumé donc, à 600°, la poudre s'oxyde partiellement, sans fixation 

 d'azote. L'oxydation atteint très rapidement sa limite (8,8 pour 100). 

 L'oxyde formé, bien qu'inerte vis-à-vis des acides comme l'alumine 

 ordinaire, n'a pas la composition de celle-ci, et la partie inoxydée du métal 

 mis en expérience conduit à un chlorure dont la formule n'est plus celle du 

 chlorure d'aluminium connu. 



A 800° (-), les phénomènes observés sont différents; l'oxydation conti- 

 nue même après 6 heures de chauffage. La fixation d'azote est notable; 

 cependant, lorsque le contact avec l'air est suffisant, il n'y a plus d'azote 

 dans le produit ayant été chaufiée pendant 4 heures environ. 



A 1 100°, les oxydations et l'azotation de la matière sont des plus intenses; 

 au bout de 6 heures de chauffage, la poudre ne renferme plus d'aluminium 



(') Comptes rendus, 1909; Bull. Soc. chim., 1909. 



(-) C'est à 800° que, lors d'un chauffage brusque d'une poudre non encore chauffée 

 préalablement, on isole les globules métalliques dont j'ai révélé antérieurement l'exis- 

 tence et fait l'étude depuis. 



C. R., 1910, I" Semestre. (T. 150, N° 15.) 122 



